Ueter das Glas. 81 



Diese Grläser entglasen sich weit schwieriger 

 als die tiionerdefreien Ifatronkalkg-läser , entgegen den frühe- 

 ren Annahmen. 



Magnesiaglas. Die Magnesia bildet mit Natron und 

 Kieselerde ein weisses Grlas,. welches dem gewöhnlichen Grlase 

 ähnlich ist. 



Pelouze erhielt ein schönes Produkt aus 250 Th. 

 Sand, 100 Th. kohlens. Ifatron und 50 Th. Magnesia; es 

 enthielt 



Si02 = 68,9 Proc. 

 NaO = 16,2 „ 

 MgO = ^4,9 ^ 



100,0 

 Dieses Glas besass 2,47 spec. Gew., war etwas weniger 

 schmelzbar als Spiegelglas und teigiger. Es entglaste sich 

 mit ungemeiner Leichtigkeit. 



Ein anderes Glas wurde bereitet aus 250 Th. Sand, 

 100 Th. NaO,C02 60 Tbl. CaO,C02 und 50 Th. MgO ; es 

 enthielt 



Si02 = 65,7 Proc. 

 NaO = 15,0 „ 

 CaO = 7,3 „ 

 MgO =12,0 „ 



100,0 



Seine Dichtigkeit = 2,54 bei 15*^0. Dasselbe entglaste 

 sich ebenfalls ungemein leicht. Die Dolomite und dolomiti- 

 schen Kalke müssen also so viel als möglich bei der Glasbe- 

 reitung vermieden werden. 



Die rationellste Weise, die unzählichen Glas Varietäten 

 zu classificiren, besteht nach Pelouze darin, sie als einfache 

 Gemenge bestimmter chemischer Verbindungen zu betrachten. 



Ueber einige Erscheinungen der Färbung 

 des Glases. 

 Das Glas, welches Pelouze im Platintiegel aus reinem 

 kohlens. ISTatron, weissem Sand von Fontainebleau (der vorher 

 mit HCl gewaschen worden war) und weissem Marmor berei- 

 tet hatte, zeigte eine ausserordentlich schwach grünliche 

 Eärbung, die bei einer Dicke von einigen Centimetern sichtbar 

 wurde. Pelouze ist in Zweifel darüber, ob diese schw^ache 

 Färbung von Spuren Eisenoxyds herrühre, oder ob sie dem 

 reinen Glase eigenthümlich sei. Diese Färbung verschwand 

 durchaus nicht, als das Glas mehre Sommermonate lang dem 

 Sonnenlichte ausgesetzt wurde. 



Arch. a. Pharm, CLXXXIV. Eds. 1. u. 2. Hft. 6 



